75o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Résistance moyenne Hauteur de rupture moyenne Travail total de rupture 



(kg par mm-). (en mètres) (en kgiii) 



avant après avant après avant après 



traitement. traitement. traitement. traitement. traitement. traitement. 



A 23,1 i6,2 o,65 0,60 42,0 34,2 



B 25,4 i5,8 0,55 0,60 27,0 34,2 



G 20,4 16,4 0,55 o,5o 27,0 20,4 



D 25,4 i5,7 o,65 0,60 42,0 .34,2 



On voit que la résistance à la rupture est fortement afTeclée par le recuit, 

 tandis que la hauteur de chute correspondant à la rupture reste sensiblement 

 constante. 



La diminution de résistance est due à la séparation du graphite qui 

 s'effectue au cours du recuit et qui est mise en évidence par l'analyse : 



Teneur en graphite 

 avant traitement, après traitement. 



A 2,720 2,920 



B 2,5oo 3,000 



G -. . . . 2,400 2,520 



D 2,740 3,o5o ■ 



La conséquence pratique est que le recuit des fontes grises doit s'efTcctuer 

 à une température inférieure à la température de séparation du graphite, 

 température qui est d'autant plus basse que la teneur en silicium est plus 

 élevée. 



2. Trempe suivie d'un revenu. — Les essais préliminaires ont montré que 

 le traitement le plus favorable pour les fontes étudiées consistait dans une 

 trempe à l'huile à 900° suivie d'un revenu à 65o°. 



Le résultat des essais est résumé dans le Tableau suivant : 



Résistance moyenne Hauteur de rupture moyenne 



(en kg par mm') (en mètres) 



avant après avant après 



traitement. traitement. traitement. tiailement- 



A 23,1 3o,6 o,65 1,10 



B 25,4 3o,3 0,55 0,80 



G 20,4 26,5 0,55 0)95 



D 25,4 27,3 0,65 0,80 



L'augmentation de la résistance et de la hauteur de rupture est donc très 

 importante; il faut surtout remarquer la variation du nombre de coups de 

 mouton subis avant rupture et celle du travail de rupture : 



